- 18 - 



Andrews (1) misurò il coefficiente di dilatazione di alcuni 

 metalli della serie dei ferri e degli acciai, sia a basse tempera- 

 ture (—45°) sia ad alte temperature (-1-300°) : nel primo caso le 

 sbarre erano immerse in un miscuglio frigorifero di cloruro di 

 calcio e ghiaccio, continuamente rinnovato : nel secondo in un 

 bagno d' olio. Le misure si facevano con un micrometro dopo 

 aver levato rapidamente le sbarre dal bagno e collocate in una 

 conveniente forma di legno. L' autore dice di essersi assicurato 

 più volte (non accenna in qual modo) che in queste operazioni la 

 temperatura della sbarra non variava sensibilmente. Gli esperi- 

 menti furono fatti sui metalli delle serie del ferro e degli acciai; 

 r esperimentatore usò sbarre laminate , rotonde , liscie del dia- 

 metro di 7^"', 62 e lunghe 33'"'^^ spianate perfettamente a squadra 

 alle due estremità, e sbarre fucinate lunghe 221^"\ col diametro 

 di 12^"\7 : in questo caso una delle estremità era tenuta ferma 

 fortemente e l'allungamento era misurato dalle distanza dell'al- 

 tra estremità da un punto fisso , vicino ad essa. Riportiamo al- 

 cuni dei risultati ottenuti. 





Coeffi(dente 

 fra — 450 e 100° 



Coefficiente 

 fra lOOo e 300o 



Acciaio Bessemer 



« dolce » 



0, 000093 



0, 0000159 





« duro » 



85 



co 



Acciaio Siemens-Martin 



« dolce » 



88 



114 





' duro " 



79 



139 



Acciaio fuso 



« dolce » 



86 



150 



» 



« duro » 



84 



130 



Metallo fuso 



ottimo 



88 



137 - 



» 



com une 



88 



152 



Metalli fucinati 



Acciaio Bessemer 1 — 1 ^' 0000137 



» Siemens-Martin | — j 142 



Uno dei metodi mJgliori e più precisi è quello adoperato re- 

 centemente dai vSignori Edward W. Morley e William A. Rogers (2) 



(1) Proc. of the Roy. Soc. t. XLIII. N. 261 pag. 299. 



(2) The Physical Review XIX luly-Aug-ust 1896 p. 1; XX September-October 

 1896 p. 106. 



